14 



opvarmet for at befries for indsuget Fugtighed. 1.228 Grm. 

 saadan Kalk vandt i 5 Timer 0.378 Grm. i Vægt. Hertil svarer 

 0.481 Grm. Kalk, d. e., 39.2 pCt. af den anvendte Mængde. 



Udfaldet af disse Forsøg lod formode, at en videre gaaende 

 Fordeling af Kalken maalte give et end gunstigere Resultat, og 

 da nu brændt Kalk som bekjendt udvider sig betydeligt ved at 

 lædskes, og da fremdeles Hydratet ikke kræver saa stærk Varme, 

 som kulsuur Kalk, for at omdannes til fri Kalk, antog jeg, at 

 jeg ad den her antydede Vei maatte kunne faae en Kalk af løsere 

 Beskaffenhed end ligefrem af kulsuur Kalk. Et Par Gram nøi- 

 agtigt afveiet reen kulsuur Kalk blev derfor udglødet, indtil den 

 ved ny Veining fandtes at have afgivet al Kulsyren, og derefter 

 blev Kalken lædsket i Diglen ved forsigtig Tildrypning af en 

 passende Mængde udkogt Vand og atter opvarmet over en enkelt 

 Bunsen's Lampe, indtil den foregaaende Vægt var gjenoprettet, 

 alt Vandet altsaa gaaet bort. Af saadan Kalk blev 0.890 Grm. 

 opvarmet i Kulsyren i henved 3 Timer. Den vandt derved 

 0.412 Grm. i Vægt. Hertil svarer 0.525 Grm. Kalk eller 59.1 pCt. 

 af hvad der var anvendt. Ved at fortsætte Forsøget i T^/oTime 

 endnu, fik jeg en yderligere Vægtforøgelse af 0.077 Grm., altsaa 

 ialt 0.489 Grm. Kulsyre, svarende til 0.622 Grm. Kalk. Af den 

 anvendte Kalk var saaledes 69.9 pCt. omdannet til normal kul- 

 suur Kalk. 



Noget virksommere endnu bliver Kalken, naar den, efter 

 paa foranførte Maade at være fremstillet af Hydratet, atter lædskes 

 med Vand, atter ved Ophedning gjøres vandfri o. s. v. , hvorved 

 det ogsaa fortjener at bemærkes, at den under saadanne Om- 

 stændigheder lædsker sig med meget større Heftighed, end naar 

 den er fremstillet ligefrem ved Glødning af kulsuur Kalk, — 

 det er som om man heldte Vand paa en Glød. Af saadan fire 

 Gange lædsket Kalk blev 1.3155 Grm. opvarmet i Kulsyren. Efter 

 IV2 Time havde den vundet 0.5935 Grm. i Vægt; hertil svarer 

 0.755 Grm. Kalk eller 57.4 pCt. af hvad der var anvendt. Efter 

 ny Opvarmning i 2V2Time udgjorde Vægtforøgelsen ialt 0.6826Grm.; 



